Transient liquid phase diffusion bonding
ক্ষণস্থায়ী তরল ফেজ ডিফিউশন বন্ধন (টিএলপিডিবি) একটি সংযুক্ত প্রক্রিয়া যা অনেক ধাতব এবং সিরামিক সিস্টেমের বন্ধনের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে যা প্রচলিত ফিউশন ওয়েল্ডিং কৌশল দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। বন্ধন প্রক্রিয়াটি একটি অভিন্ন গঠন প্রোফাইল সহ জয়েন্ট তৈরি করে, যা পৃষ্ঠের অক্সাইড এবং জ্যামিতিক ত্রুটিগুলির সহনশীল। মহাকাশ শিল্পে টারবাইন ইঞ্জিনের উৎপাদন ও মেরামত থেকে শুরু করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত এবং মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের অংশ হিসাবে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের সাথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বন্ধন কৌশলটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী তরল পর্যায় বিচ্ছুরণ বন্ধন এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিচ্ছুরণ বন্ধন থেকে আলাদা। ক্ষণস্থায়ী তরল পর্যায় বিচ্ছুরণ বন্ধনে, একটি আন্তঃস্তরের নিম্ন গলনাঙ্ক সহ একটি উপাদান বন্ধন তাপমাত্রায় স্তরগুলির জাল এবং শস্য সীমানায় বিচ্ছুরিত হয়। সলিড স্টেট ডিফ্যুজনাল প্রক্রিয়াগুলি বন্ড ইন্টারফেসে গঠনের পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে এবং ভিন্ন আন্তঃস্তর মূল উপকরণগুলির তুলনায় কম তাপমাত্রায় গলে যায়। এইভাবে, তরলের একটি পাতলা স্তর মূল উপাদানগুলির মধ্যে যে কোনও একটির গলনাঙ্কের চেয়ে কম তাপমাত্রায় একটি জয়েন্ট তৈরি করতে ইন্টারফেস বরাবর ছড়িয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিটি ব্রেজিং থেকে আলাদা কারণ এটি "আইসোথার্মালি দৃঢ়ীকরণ"। ফিলার ধাতুর গলনাঙ্কের উপরে তাপমাত্রা ধরে রাখার সময়, ইন্টারডিফিউশন রচনাটিকে ইউটেকটিক থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাই প্রক্রিয়া তাপমাত্রায় দৃঢ়ীকরণ ঘটে। যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিচ্ছুরণ ঘটে, তবে জয়েন্টটি মূল গলন প্রক্রিয়া তাপমাত্রার উপরে শক্ত এবং শক্তিশালী থাকবে। এই কারণেই এটিকে "ক্ষণস্থায়ী তরল পর্যায়" বলা হয়। ঠান্ডা হওয়ার আগে তরলটি ঘনীভূত হয়। আন্তঃস্তর এই কৌশলে একটি উপযুক্ত আন্তঃস্তর নির্বাচন করা প্রয়োজন তার আর্দ্রতা, প্রবাহের বৈশিষ্ট্য, মূল উপকরণগুলির সাথে প্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য উচ্চ স্থায়িত্ব এবং বন্ধন তাপমাত্রার চেয়ে বেশি রিমেল্ট তাপমাত্রা সহ একটি রচনা গঠনের ক্ষমতা বিবেচনা করে। যুক্ত করার কৌশলটি প্রাচীনকালের। উদাহরণস্বরূপ, একটি আন্তঃস্তর হিসাবে আঁকা তামার অক্সাইড এবং একটি সোনার জিনিসে সোনার বল ধরে রাখার জন্য টালো বা আঠালো দিয়ে আবৃত একটি হ্রাসকারী শিখার মধ্যে উত্তপ্ত করা হয় যাতে বন্ধন এলাকায় একটি ইউটেকটিক খাদ তৈরি হয়। বন্ধন প্রক্রিয়ার গতিবিদ্যা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব রয়েছে তবে সবচেয়ে সাধারণ তত্ত্বটি প্রক্রিয়াটিকে চারটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করে। পর্যায়গুলি হলঃ তরল আইসোথার্মাল সলিডিফিকেশন হোমোজিনাইজেশনের আন্তঃস্তর হোমোজিনাইজেশনের দ্রবীভূতকরণ বন্ধন অঞ্চলের হোমোজিনাইজেশন রেফারেন্স মেটালার্জি ওয়েল্ডিং